241 



Aceite de liuaza. . Idem Principio de alte- 



racion. 



Resina de piiio. . Idem Menos alterada que 



la anterior. 

 Sulftito de cobre al li enero al28 mar- Conservacion com- 



dO p. 100. . . zo pleta. 



Idem alo p. 100. . Idem Idem. 



Idemal2 '/2 p. 100. Idem Idem. 



Idem aH Vi p. 100. Idem Idem. 



IdemalA- ■ • • Idem Idem. 



1000 



IdemaliL- • • • 14eiieroal22 mar- Se uotau algunas 

 'OOJ zo manchas, 



Iguales eiisayos ha hecho Mr. Boucherie con madoras en su 

 casa y en el bosque de Compiegne. Los primeros se ban verifi- 

 cado con Irozos de madera de disliiita naluraleza de 0™,i2 de 

 grueso, O"" ,30de aiiclio y 0'",40 delargo. Para que. fuerau conclu- 

 yenles, se ban penetrado los (rozos basta la milad de su aiicbo 

 abriendo cri uno de sus estrenios un recipiente donde se cclid el 

 licor, y asi una misma pieza quedaba inyeclada en una mitad 

 suya y en su esiado natural la otra mitad. Preparadas de este 

 modo las mnderas, se las euterrd de pio d derecbas en el suelo, 

 y se las dejd alii basta aliora. 



Hemos examinado varias, y visio que liabian actuado las di- 

 soluciones en la mauera como en la tela de alpodon; las partes 

 penetradas de sulfate de cobre estaban perL'ctamente conserva- 

 das, al paso quo las que liiibian^subsistido"cn esiado natural esta- 

 ban enleramentt! podridas. Iguales resultadosdieron las del bos- 

 que de Compiegne, de distinta naturaleza y dimensiones. Para 

 reconocerlas, fuimos al sitio misnio donde el ano do 1842 hizo 

 Mr. Boucherie sus primeros ensayos de conservacion en grande, 

 con arboles recien cortados. No babia hallado enlonces todavia 

 un medio practico para que penetrasen los hquidos en las raa- 

 deras: para inyectar una pieza, pouia enun estremo un casquete 

 de plomo sujetandolo con muchos clavos muy juntos, yluego, 

 por medio de untubo soldado al casqnete, inlroducia el liquido 

 enlre el plomo y la cabeza de la pieza haciendolo aciuar con una 

 presion de que disponia, pero que no pasaba de 1 metro. 



Usd inyecciones de sulfates de hierro y sosa, de pirolignito 

 do hierro, de acido pirolofioso mas d menos concentrado, de 



